( sa ) 



rature ordinaire et obtenu par une succession de transformations réver- 

 sibles, telles que solidification par refroidissement, cristallisation d'une 

 dissolution, etc., on arrive à la conclusion suivante : 



» L'état stable d'un mélange solide (sels fondus, alliage métalUqite, 

 roche, etc.^ correspond à un système monoçarianl, c'est-à-dire que le nombre 

 des phases doit être égal au nombre des constituants indépendants qui entrent 

 dans sa composition. 



)) Prenons comme exemple un alliage de fer et carbone; à ces deux con- 

 stituants devront correspondre deux phases, soit les constituants eux- 

 mêmes, soit quelques-unes de leurs combinaisons. Pour le montrer, suivons 

 le mélange depuis son état fondu jusqu'à la température ordinaire. 



» i" Fonte liquide. — i phase; système divariant, température et composition du 

 liquide indépendantes. 



» 2° Fonte liquide et graphite. — 2 phases; système monovariant. La composition 

 du liquide est entièrement déterminée à chaque température. C'est une solution 

 saturée. 



» 3° Fonte liquide, graphite, solution solide de carbone. — 3 phases; système 

 invariant? La composition de la fonte, 3 pour 100 de carbone, celle de la solution 

 solide, 1 ,5 pour 100 de carbone, et la température, ii5o" environ, restent invariables 

 aussi longtemps que l'une des trois phases n'a pas disparu. En continuant à enlever de 

 la chaleur la phase liquide disparaît. 



» 4° Graphite, solution solide de carbone. — 2 phases; système monovariant. La 

 composition de la solution solide (austinite, martensite ou troostite) est entièrement 

 déterminée par chaque température. C'est une solution saturée solide. 



» 5° Graphite, solution solide de carbone, fer pur. — 3 phases; système invariant. 

 La composition de la dissolution solide, environ o,5 pour 100 de carbone, et la tempé- 

 rature, voisine de 700°, restent invariables tant que l'une des 3 phases n'a pas disparu. 

 En continuant à enlever de la chaleur la solution solide disparaît. 



» 6° Graphite qI fer pur. — 2 phases; système monovariant. La température peut 

 varier sans modifier l'état du système qui se conserve jusqu'à la température ordinaire 

 et y est absolument stable. 



» Le résultat sera toujours le même dans les corps obtenus par fusion ; 

 on ne peut descendre au-dessous du point de dernière solidification qui 

 correspond à un système invariant, que par la disparition de l'une des 

 phases. Le système devient monovariant et il le reste jusqu'à la tempéra- 

 ture ordinaire, si aucun des corps solides ne subit de transformations ulté- 

 rieures pendant le refroidissement; sinon, il passe par un nouveau point 

 invariant, comme le ter carburé, et arrive toujours finalement à un système 

 monovariant. 



» Comme exemple de corps à trois constituants qui doit, après solidifi- 



